Die proses om gesaagde hout of afgewerkte onderdele in droërs te droog, word uitgevoer as gevolg van die ingestelde temperatuur wat dit beïnvloed, vogtigheid en lugsnelheid, wat die droogmodus genoem word.
Tydens die droog van die hout verander die temperatuur en humiditeit van die lug. Aan die begin van die droog word gewoonlik 'n lae temperatuur en hoë humiditeit vasgestel - 'n klein verskil word gehandhaaf tussen lees op 'n droë en 'n nat termometer. Aan die einde van die droog word 'n hoë temperatuur, lae humiditeit en 'n groot verskil gegee tussen lees op 'n droë en 'n nat termometer. Hoe groter die verskil tussen lees op 'n droë en 'n nat boltermometer, hoe strenger is die droogregime met dieselfde afmetings, tipe en toestand van die materiaal wat gedroog moet word, die konstruksie van die droër en die vereistes vir droë materiaalkwaliteit. Die erns van die droogregime kan beoordeel word deur dit met die normatiewe droogtydperk te vergelyk. As die gegewe regime korter is as die normatiewe wat die droogtydperk betref, beteken dit dat dit strenger is.
Tydens droogte moet die humiditeit en spanningstoestand in die hout wat gedroog moet word, beheer word. Die vogtigheid word beheer deur gereeld 'n kontrolemonster van hout in die droër te meet. Spannings- of drukspannings wat voorkom in die hout wat gedroog word, word beheer deur die gedrag van die vurke waar te neem (Fig. 1), gesny uit die kontrolemonster wat in die droër geleë is. Daarom word die toepaslike hidrometriese behandeling van die hout wat gedroog word, toegepas op die spanning wat in die materiaal wat gedroog moet word. Spanningspanning kom meestal voor wat eksterne krake veroorsaak. In hierdie geval word die behandeling van die materiaal met lug met verhoogde humiditeit en verhoogde temperatuur toegepas. Hierdie behandeling word gewoonlik uitgevoer nadat die hout wat gedroog moet word, 'n humiditeit van 23-30% bereik. Lugbehandeling van verhoogde humiditeit en verhoogde temperatuur word toegepas tydens droog van hardehoutspesies sowel as groot deursnit van naaldspesies.
Foto nr. 1 - Toetsvurke: a - spannings in die buitenste lae en druk die binneste in;
b - oppervlakdruk en spanning in die sentrale sone; c - normale monster
Ongeveer die tydsduur van hierdie tussentydse behandeling vir denne- en sparhout kan 4 - 5 uur per 25 mm dikte en vir berk 6 - 8 uur aanbeveel word.
Die temperatuur en humiditeit van warm lug in die droër word gemeet met 'n psigrometer, wat bestaan uit twee termometers - droog en nat, waarvolgens die humiditeit gevind kan word, met behulp van spesiale diagramme of tabelle.
Die ingestelde modus kan maklik in die droër gehandhaaf word as geen hitte verlore gaan nie en as die toevoer van vars lug en die afvoer van lug wat versadig is met waterdamp normaalweg plaasvind. Daarom moet die droër hermeties toegemaak word. Deure, mure en plafonne moet hitte in die droër hou, en toevoer- en uitlaatbuise moet voortdurend vars lug en afvoerlug wat met waterdamp versadig is, voorsien. Die keuse van 'n rasionele konstruksie van deure en toebehore vir afdroërs, sowel as die stelselmatige instandhouding van droërs en die organisering van beplande en voorkomende herstelwerk verseker dat die materiaal droog en droog word.